39 



FENOMENI DI POLARIZZAZIONE IN ON CAMPO ELKTTROSTATICO DNIFORME 



209 



Nella tabella seguente sono contenuti i valori assoluti delle capacità dei singoli 

 condensatori a coibente solido dedotte dalla precedente, colle indicazioni della super- 

 ficie e dello spessore di ciascuna lamina, e coi valori calcolati delle rispettive co- 

 stanti dielettriche. Quelli dell'ultima colonna sono dedotti come valori medii dalle 

 misure precedenti. 



Dielettrico 



S cmq. 



d mm. 



CmF 



M 



M' 



Cera bianca . . 



510.0 



1.98 



0.000559 



2.45 



2.43 



Paraffina . . . 



520.6 



2.20 



511 



2.44 



2.45 



Stearina . . . 



556.4 



3.06 



395 



2.46 



2.45 



Solfo .... 



411.5 



2.26 



556 



3.46 



3.56 



Colofonio . . . 



521.3 



3.20 



455 



3.16 



2.98 



I risultati delle misure fatte coi due metodi, utilizzando correnti alternate di fre- 

 quenza non molto diversa, corrispondono pei tre primi dielettrici, che presentano una 

 grande omogeneità, quasi perfettamente. La variazione di quasi 6 °/o pel colofonio è 

 molto verosimilmente dovuta ad una leggera differenza delle proprietà della sostanza, 

 essendosi questa lamina colata prima di quella che si utilizzò nel campo, e posse- 

 dendo essa una tinta gialla più chiara ed una maggiore trasparenza. 



I valori pel solfo risultano da misure con lastre presentanti una struttura cri- 

 stallina analoga, con molti intervalli d'aria: essi sono quindi, come fu già notato, 

 entrambi troppo piccoli. Nella misura eseguita nel campo elettrostatico un eccesso 

 di 4 »/„ dello spessore misurato su quello medio effettivo darebbe un errore di 

 12 "/o della costante. Nella misura di capacità la divergenza sarebbe molto minore ; 

 però, essendo lo spessore più piccolo, l'eccesso percentuale può essere assai più no- 

 tevole. È da notare ancora la maggiore difficoltà di far aderire la seconda armatura 

 metallica alla superficie di questo dielettrico, che è eccezionalmente fragile, cosicché 

 per doppia ragione la capacità fu misurata verosimilmente con un errore in meno. 

 La sostanza finalmente è tra tutte le esaminate quella che presenta la minore omo- 

 geneità, e le cui proprietà dielettriche possono subire per le circostanze esterne la 

 massima variazione, bastando l'azione della luce a modificare lo stato allotropico 

 delle parti cristallizzate. 



Che la divergenza dei valori dati dai due metodi non sia legata all'ordine di gran- 

 dezza delle costanti medesime lo prova una serie di misure di capacità col telefono 

 eseguite sopra una lastrina di cera gialla, colata precedentemente colla stessa sostanza 

 che fu esaminata poi nel campo: il valore della costante da esse dedotto era 3,25, 

 e nel campo si trovò 3,21. 



15. I risultati delle misure precedenti danno ora modo di sperimentare anche 

 il metodo di Graetz e Fomm, per constatare se i valori a cui esso conduce nelle 



Seeie n. Tom. XLV. b' 



